Илья Мельников

Виды и способы плетения мебели

Основные виды и способы плетения из лозы

Конструкция, форма изделия, а также его назначение определяют вид плетения. Виды плетения различаются по способу заполнения пространства между стойками. Таких видов существует довольно много. Плетение может быть сплошным, ажурным и смешанным. Основными видами сплошного плетения являются простое, послойное, квадратное, веревочкой, рядами. Чаще всего плетение заканчивается загибкой или косичкой. В одном изделии могут сочетаться несколько видов изделия. В любом виде плетения различают стойки (основу) и прутья плетения (уток).

Как выполнять простое плетение

Простым называется плетение, при котором одиночные прутья вплетают через одну стойку в виде непрерывной ленты, наслаивая по пологой спирали один ряд на другой.

В сомкнутых фигурах наслаивание ведут кругообразно в одном направлении – слева направо, в несомкнутых фигурах – доплетая рядок с одного конца до другого, вокруг крайней стойки делают поворот, огибают ее и плетут в обратную сторону. В случае, если при плетении прут заканчивается вершинным концом, новый прут к нему присоединяют также вершинным концом, но для большей прочности вершинный конец нового прута на протяжении 3 – 4 стояков плетут рядом со старым прутом.

Если прут заканчивается толстым комлевым концом, комлевый конец нового прута упирают в тот же самый стояк, у которого оканчивается старый, и плетение продолжают. На крайней основе прут загибают и плетут в обратном направлении новый ряд. Прямое плетение является самым простым, быстрым и легким.

В случае, если изделие прямоугольное, то обязательно нужно учесть, что количество стоек должно быть нечетное. Это обеспечивает плавный переход прута в конце каждого ряда с наружной стороны на внутреннюю, не нарушая ритма.

Если в плетении огибают не одну, а две стойки, то число стоек должно быть четным, но не кратным четырем. Если число основ четное, а плетение простое, то есть через одну основу, то плетение выполняется поочередно двумя прутами: сначала заплетается один прут до места скрещивания, затем берется второй прут такой же длины и закладывается слева от начальной основы первого прута (за соседнюю основу) и заплетается. После этого наращивают первый прут третьим и опять заплетают, второй наращивают четвертым и опять заплетают и т.д.

Прутья соединяют следующим образом: комель закончившегося прута соединяют с комлем нового, а вершина с вершиной. Для прочности вершину нового прута вплетают на протяжении трех-четырех стоек предыдущего ряда. Если первый прут закончился вершиной с лицевой стороны плетения – новый прут прикладывают к нему также вершиной и плетут два прута вместе на протяжении трех-четырех основ.

Если прут кончился комлем, то возможны несколько вариантов:

а) концы расположены с лицевой стороны основы друг над другом и торчат в разные стороны. Следующими рядами они будут плотно прижаты, поэтому их можно будет ножом аккуратно обрезать;

б) если прутья достаточно толстые, то скорее всего правильнее будет приметить следующий способ: окончившийся комлем прут обрезать на основе, и к нему плотно прижать новый прут;

в) при этом варианте следы сращивания прутьев не заметны. Для этого оба прута нужно обрезать вдоль на определенную длину, чуть больше расстояния между двумя основаниями. Комельки сложить вместе и продолжить плетение.

Когда изделие готово, прутья нужно обрезать очень тщательно, поэтому при подгонке стык становится практически незаметным. Необходимо помнить, что плетение начинают и заканчивают с задней стойки. Концы прутьев при этом остаются внутри. После высыхания, когда изделие закончено, эти кончики следует подрезать по диагонали так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не выступали. Периодически плетение нужно выравнивать и уплотнять легкими ударами колотушки. Кроме этого, нужно постоянно следить за тем, чтобы стойки располагались ровно и не уходили в сторону. Для этого основы щитка закрепляют вверху и внизу. Также следует помнить, что влетаемые в основу прутья должны быть тоньше основ, иначе прутья отклонят их.

Чтобы плетение получилось ровным и красивым, прут следует выбирать с малой бежистостью. Переход к плетению двумя прутами не имеет принципиальных отличий от плетения одним прутом.

На рисунке

показано простое плетение одним прутом, а ниже показано плетение двумя прутами.

Если необходимо, закладывают три прута, получая плетение соответственно трем прутам.

Как выполнять послойное плетение

Плетение, которое выполняют несколькими прутьями через одну стойку, называется послойным. Чтобы выполнить такое плетение необходимо взять прутья одной и той же длины и толщины. Прутья тщательно отбирают и их количество должно соответствовать числу стояков изделия. Обычно средней длины прута хватает на 8 – 10 рядов при высоте стенки изделия 6 – 7 см.

Плетение начинают комлевым концом прута, который вставляют между стояками. Сначала оплетают второй стояк снаружи, третий стояк оплетают изнутри, четвертый оплетают снаружи и т.д. Это плетение напоминает простое, однако направлять прут нужно вверх по диагонали под углом 10 – 15 градусов. Чем больше наклон и количество прутьев, тем выше получится слой плетения.

Каждый прут вставляют слева от предыдущего и вплетают его между четырьмя стояками, выводя наружу. Таким образом изделие плетется по всему периметру и заплетается столько прутьев, сколько основ в изделии. Последний прут подсовывают под первый и закладывают между второй и третьей основами. Затем этим прутом огибают третью основу снаружи, а четвертую изнутри и выводят наружу между четвертой и пятой основами. Окончательный узор послойного плетения показан на рисунке.

Плетение второго ряда продолжают также с первого прута или с любого другого. Прутом огибают четвертую основу снаружи, пятую – изнутри и т.д. Выполняя это плетение, концы прутьев остаются снаружи. При необходимости их оставляют снаружи и обрезают или заправляют внутрь.

Так, если в изделии десять основ, то первый прут закладывают между пятой и шестой основами. Затем им огибают шестую основу снаружи, седьмую огибают изнутри, восьмую – снаружи, девятую изнутри и выводят наружу между девятой и десятой основами и заплетают так же. Второй прут закладывают между четвертой и пятой основами и заплетают так же. Третий прут закладывают между первой и второй основами и заплетают их. При этом нужно соблюдать пропуск. Последний прут подсовывают под первый и закладывают между восьмой и девятой основами.

Далее плетение начинают опять с первого прута и плетут до тех пор, пока не закончится весь слой.

Высоту изделия определяют толщина прута и высота слоя. При необходимости послойное плетение можно выполнять не одним прутом, а двумя прутьями, или тремя.

Как выполнять плетение рядками

Этот вид плетения начинают самыми короткими прутьями.

Прутья должны быть одинаковой длины и толщины. Это плетение напоминает послойное плетение, однако, если в послойном плетении прутья при работе торчат в разные стороны, то при наклонном плетении этого недостатка нет. Плести можно одновременно двумя прутами.

При начале плетения первый прут закладывают комлем внутрь изделия и заплетают как обычно. С наружной стороны остаются хвостики длиной 8 – 10 см. Второй прут закладывают со следующей основы с правой стороны от начальной. Когда количество вплетенных прутьев окажется равным числу стояков, слой плетения заканчивают. Высота подъемов стенок зависит от длины прутьев. Стыковку прутьев следует производить тогда, когда вершина очередного прута столкнется с комлем правого прута, поэтому стыковка будет происходить последовательно.

Четкий последовательный шов стыковки создает красивую линию.

Как выполнять квадратное плетение

При выполнении плетения «в шашку», которое является разновидностью простого плетения, применяют применяют прутья двух цветов, например, неокоренный прут и окоренный прут. Но можно плетение выполнять и прутьями одного цвета. Количество основ при плетении должно быть кратно четырем.

Выполняя плетение прутьями разных цветов, первый прут закладывают вершиной между первой и второй основами, огибают вторую и третью основы снаружи, четвертую и пятую – изнутри и т.д. Второй прут также огибает две основы, но с противоположной строны. Начальное плетение показано на рисунке.

Таким образом плетут до необходимой высоты, образуя нужный рисунок, заканчивая плетение первой полосы.

Начиная плетение второй полосы, первый прут закладывается между второй и третьей основами и плетется аналогично первой полосе. Третья полоса повторяет первую полосу, а четвертая вторую и т.д. По ходу плетения необходимо уплотнять прутья изером или колотушкой, так как чем плотнее выполняется плетение, тем красивее выглядит рисунок. Плетение "в шашку" может быть как простым, так и послойным.

При выполнении плетения "в шахматку" используют прутья разного цвета. Как правило, плетут простым способом, но можно и послойным. В этом плетении прутьями огибают по одной или по три основы. При огибании двух основ прутьями количество основ должно быть кратно четырем, при огибании трех основ – кратно шести. Напримет, огибание прутом по две основы. Начало плетения такое же, как плетение "в шашку": заплетается по два прута разного цвета (первая полоса). При начале плетения второй полосы важно ровно расположить темный и светлый квадрат – угол к углу. Это делается следующим образом: последние два прута первой полосы, которые оканчиваются вершинами, наращивают двумя другими прутами, но другого цвета. Полоса плетется до нужной и опять меняется цвет наращиваемых прутьев.

Для облегчения работы, чтобы избежать стягивания в одной ячейке прутьями, основы нужно ставить как можно ближе друг к другу или вообще вплотную по две-три штуки, что более надежно. По ходу плетения необходимо уплотнять прутья колотушкой или изером.

Как выполнять плетение веревочкой

В основном плетение веревочкой служит для укрепления более слабых полос другого вида плетения, для большей прочности изделия, а также для укрепления стенок.

Для плетения веревочкой приготавливают длинные, упругие прутья, толстые концы которых срезают под небольшим углом. Длина прутьев должна быть разная, чтобы при скрещивании концы прутьев не совпадали в одном месте. По количеству прутьев, участвующих в плетении, различают простую веревочку в два прута, веревочку в три прута, веревочку в четыре, пять и более прутьев.

Как выполнять плетение « прямая веревочка» в два прута

При плетении веревочки в два прута, работу начинают одним длинным или более коротким прутьями. В этом плетении оба прута словно скручиваются между собой по часовой стрелке.

Первый прут комлем закладывают между первой и второй основами, огибают вторую основу снаружи, третью огибают изнутри и выводят наружу между третьей и четвертой основами. Второй прут закладывают под первый между второй и третьей основами, огибают третью основу снаружи, четвертую – изнутри и выводят наружу между четвертой и пятой основами. Далее плетение продолжается вправо. Выполняя плетение, первый левый прут, который выведен наружу, огибает одну основу снаружи, а другую огибает изнутри. После этого второй прут оказывается слева и с ним проделывают такую же

операцию.

В дальнейшем плетение продолжают таким же образом. Этот вид плетения называют «прямая веревочка».

Одним из вариантов прямой веревочки является следующий: прут перегибается пополам, затем огибается крайняя основа и начинается скручивание по часовой стрелке.

Как выполнять плетение «обратная веревочка»

Этот вид плетения образуется при скручивании прутьев против часовой стрелки. Но в данном случае первая нижняя веревочка будет всегда прямой.

Обратную веревочку так же можно получить, если плести не слева направо, а наоборот.

Наращивание прутьев

Первый способ

При этом способе наращивание получается высокого качества. Плетение должно упираться на прочное основание, а основы должны быть расположены рядом.

Происходит наращивание следующим образом: окончившийся прут слегка отклоняют влево, вставляют новый прут рядом с ним справа и, обогнув им основу снаружи, а следующую изнутри, выводят наружу.

Торчащие концы нужно обрезать. Второй прут наращивается таким же способом.

Второй способ

Один из очень надежных способов наращивания особенно тогда, когда основы расположены далеко друг от друга и прутья в плетении не очень толстые. Этот метод применяют в случае, если веревочка, например, служит элементом ажура, то есть находится в промежуточном положении без опоры, тогда сращивание происходит по типу узла: конец окончившегося прута и конец последующего прута завязываются простым узлом между основами и одновременно скручивают его со вторым неокончившимся прутом.

Как выполнить плетение веревочки в три прута

Это плетение применяют для увеличения прочности изделия, а также для выполнения перехода от горизонтального основания к вертикальным бортам изделия. При плетении таким способом расход материала будет большим, чем при других видах плетения.

Для выполнения плетения первый прут закладывают между двумя основами и огибают им две основы снаружи и одну основу изнутри.

За соседнюю основу справа подсовывают второй прут под первый и таким же образом огибают две основы снаружи и одну изнутри, затем выводят наружу.

Таким же образом заплетают третий прут.

После этого левый прут, который находится снаружи, огибает опять две основы снаружи и одну изнутри. Таким образом плетение чередуется.

Переход на второй ряд должен быть плавным. Для выполнения перехода вместо левого прута берется правый. Им огибают снаружи две основы, одна основа (следующая) огибается изнури и прут выводится наружу.

После этого таким же образом заплетается средний прут и затем заплетают левый прут. Дойдя до конца ряда, образовываются три торчащих прута, которые служат также началом нового ряда.

Новый ряд можно начать следующим способом: стыковать веревочку в первом ряду, а торчащие прутья обрезать. Затем взять новые прутья и начать плетение заново. Сращивание веревочки из трех прутьев происходит так же, как в веревочке из двух прутьев.

Стыковка начала веревочки с ее концом происходит в следующем исходном положении: правый прут, выведенный наружу, лежит слева от основы, за которую заложен первый прут. В этом случае левым прутом огибают две основы снаружи. После этого ее заводят внутрь и прокладывают рядом с концом первого прута. Этот конец, торчащий изнутри, отклоняют вправо. В образовавшуюся щель укладывают левый прут, тоже введенный внутрь изделия.

Таким же образом стыкуются оставшиеся прутья, но их не укладывают, а протягивают через эту щель.

Веревочка из трех прутьев может быть и обратной. В этом случае скручивание происходит против часовой стрелки.

Как выполнить веревочку из четырех прутьев

Этот вид плетения используют для укрепления стенок изделия. Прием выполнения остается таким же, что и при плетении веревочки в три прута, увеличивается лишь число вариантов заплетения. При плетении веревочкой из четырех прутьев вплетаемыми прутьями можно огибать по три основы снаружи, одну – изнутри, либо по две основы снаружи, две – изнутри.

При плетении веревочкой из пяти прутьев заплетаемыми прутьями можно огибать четыре прута снаружи и один изнутри, либо три снаружи – два изнутри.

Как выполнить плетение елочкой из четырех прутьев

Плетение елочкой является одной из разновидностей плетения веревочкой.

Здесь прутья также будут перевиваться и между стояками, и между собой. Чаще всего елочку используют для закрепления ажурных полос.

Для выполнения плетения елочкой, необходимо закрепить два прута на внутренней стороне плетения, каждый в своем промежутке. Затем выполните ими простую веревочку. После этого необходимо закрепить следующие два прута на внутренней стороне на тех же самых промежутках. Этими прутами снова плетут веревочку, но только в другой последовательности. Если на первой веревочке первым прутом огибают первый стояк спереди, то на второй веревочке первым прутом нужно будет обогнуть этот стояк сзади. Таким образом получаются две симметричные веревочки, которые уплотняют изером.

Как выполнить плетение елочкой из восьми прутьев

Так же, как и елочка из четырех прутьев, елочка из восьми прутьев выплетается из двух рядов.

В первом ряду закрепляют четыре прута за каждым стояком и сплетают из них веревочку в четыре прута вторым способом. После этого выполняют такую же веревочку, то только в обратном направлении. В результате получаются две симметричные полосы, которые уплотняют изером.

Как плести загибки

Каждое изделие из лозы нужно красиво закончить. Такую возможность дают различные окантовки, которые называют загибками. Загибки имеют не только украшают, но и увеличивают прочность изделия. Основной трудностью при выполнении загибок является перегибание прута. Обычно прут загибается углом, с изломом. Чтобы изгиб получить плавным, прутья перед загибкой нужно смочить теплой водой. Горячей водой можно смочить их и в месте перегиба. Выполняют загибки, перегибая прутья через шило или круглогубцами. Существуют различные способы загибки: простая загибка, загибка из двух пар прутьев, загибка из трех пар прутьев, загибка из четырех пар прутьев, загибка дорожкой, загибка косой и др.

Чтобы хорошо выполнять загибки, для тренировки втавьте несколько прутьев длиной 25 – 30 см. Перед началом работы хорошенько их смочите, чтобы они стали гибкими и эластичными, что поможет при плетении. Также нужно подготовить палочку такого же диаметра, как и прутья или шило.

Как выполнять простую загибку

Простая загибка применяется в случаях, когда нужно загнуть короткие, но толстые концы прутьв.

Прутья перегибают на высоте от основания, левым прутом огибают соседний прут внутри и выводят наружу.

После этого торчащие концы обрезают. Делая эту загибку, можно обогнуть не только один прут изнутри, но два или три.

Как выполнять загибку из двух прутьев

При загибке из двух пар прутьев первый прут загибается вправо, под него подкладывается палочка такой же толщины.

Затем этим прутом изнутри огибают соседний прут, который находится справа, и выводится наружу между вторым и третьим прутьями. Таким же образом загибают второй прут. После этого первым прутом, выведенным наружу, огибают третий прут снаружи, четвертый изнутри и вновь выводят наружу.

Следующим прутом загибают третий прут и кладут его вплотную к первому справа от него. Затем его выводят наружу между четвертым и пятым прутьями.

Далее вторым прутом, который находится снаружи, огибают четвертый прут снаружи, пятый изнутри. Рядом кладут четвертый прут и т.д. Вставленные палочки вынимают и на их место протягивают окончательные прутья загибки. Когда загибка закончена, торчащие прутья обрезают.

Как выполнять загибку из трех пар прутьев

При плетении этой загибки снаружи образовываются три пары прутьев. Такая загибка хорошо стягивает и укрепляет края изделия. Загибка из трех пар прутьев несколько сложнее, поэтому на ее технологии стоит остановиться подробнее.

Первый прут загибают, заводят его за два соседних прута изнутри и выводят наружу между третьим и четвертым прутьями.

Таким же образом загибаю второй и третий прутья. После этого концом первого прута, который выведен наружу, огибают четвертый и пятый прутья снаружи, шестой прут изнутри. И снова первый прут выводят наружу. Затем четвертый прут огибает пятый и шестой изнутри и кладется рядом с концом первого прута справа.

После этого выведенный наружу конец второго прута огибает пятый и шестой прутья снаружи, седьмой изнутри. И вновь второй прут выводится наружу между седьмым и восьмым прутьями. Рядом справа кладут загнутый пятый прут. Третьим прутом огибают два соседних снаружи, один изнутри и т.д..

Первый прут левой пары в дальнейшем плетении не участвует. Второй прут левой пары снаружи огибает два соседних незагнутых прута и т.д..

Когда загибка дойдет до своего начала, то снаружи получаются три выведенных пары прутьев, а два прута остаются так же незагнутыми.

Стыковка в загибе из трех прутьев выполняется следующим образом.

Начало стыковки показано на рисунке.

Для стыковки берется правый прут из левой пары, огибают два стоящие рядом незагнутых прута снаружи и заводят внутрь под первый прут, который загнут и находится вначале загибки. Рядом с ним справа протягивают левый незагнутый прут.

Затем из средней пары также берется правый прут, который огибает снаружи оставшийся незагнутый прут и протягивается внутрь между первым и вторым прутьями в начало загибки. Далее этот же прут протягивают наружу под третьим прутом. И снова правый прут из левой пары огибает первый и второй уже заплетенные прутья снаружи, а затем протягивается под третий прут.

При выполнении стыковки чаще лучше всего пользоваться шилом, которое помогает раздвигать прутья. В продолжении стыковки правым прутом средней пары огибают второй и третий заплетенные прутья и протягивают его под четвертый прут. Таким же образом протягивают правый прут последней пары. Так заканчивается загибка.

В случае, если загибка уже оплетена, а оставшиеся концы еще достаточно длинные, загибку можно усложнить. Для этого концом прута, под который подложена палочка, огибают снаружи второй и третий прутья, затем пропускают между третьим и четвертым концами прута. Под второй и третий концы прутьев также подкладывают палочки. Далее таким же образом загибают второй и третий прутья. Дальшейшая загибка происходит аналогично до стыковки.

Усложнить загибку можно и другим способом, если в результате загибки образовались три пары прутьев, которые должны лежать в одной плоскости. Здесь необходимо взять левую пару прутьв и обогнуть ею снаружи два соседних прута, а следующий прут обогнуть изнутри. Затем эту пару выводят наружу. Рядом с ней кладут еще один загнутый прут. Таким же образом заплетают две оставшиеся пары. В результате снаружи остаются три тройки прутьев. Далее плетение продолжают правым и средним прутьями из левой тройки.

В результате загибки первый прут проходит восьмикратное расстояние и выходит наружу между девятым и десятым прутьями.

Как выполнять загибку из четырех пар прутьев

Выполняют данную загибку в основном в изделиях, сплетенных из ивовой ленты. Такие изделия не всегда бывают прочны, а загибка из четырех пар прутьев придает им особую прочность.

Загибка из четырех пар прутьев выполняется таким же способом, как и загибка из трех пар прутьев.

Начало загибки показано на рисунке (67, а).

Первый прут загибается на высоте равной его тройной толщине. Затем огибает второй и третий прутья изнутри и выводится наружу между третьим и четвертыми прутьями. Таким же образом загибают второй прут и т.д. После этого выведенный наружу концом первого прута огибается снаружи четвертый, пятый и шестой прутья, седьмой огибается изнутри. Затем первый прут выводится наружу между седьмым и восьмым прутьями. Далее огибается пятый прут и кладется рядом.

В результате образовалась первая пара прутьев.

После этого конец второго прута огибает пятый, шестой и седьмой прутья снаружи, восьмой изнутри и снова выводится наружу между восьмым и девятыми прутьями. Рядом кладется шестой прут. Образовалась вторая пара прутьев.

Дальнейшая загибка происходит таким же образом.

Как выполнять загибку дорожкой

При выполнении этой загибки важно, чтобы загиб был плавным, немного ажурным. Выглядит загибка дорожкой очень красиво, если сплетена из двойного или тройного прута.

Перед началом загибки нужно рассчитать, сколько рядов будет под загибом прута, затем определить, на какой высоте будет загиб прута и какой длины прутья подойдут лучше всего.

Самый простой способ плетения показан на рисунке.

При этом способе первый прут загибается вправо на высоте, равной его тройной толщине. Затем этот прут огибает изнутри соседний, третий и четвертый прутья – снаружи. После этого он выводится наружу между четвертым и пятым прутьями. Дальнейшая загибка выполняется таким же образом.

Стыковка, при плетении этим способом, начинается с того момента, когда незагнутыми остаются три прута. Левый прут огибает изнутри соседний прут, затем правый и левый прутья протягивают внутрь под первый прут, который уже заплетен. Затем берут следующий прут и огибают им изнутри последний незагнутый прут. Загнутые первый и второй прутья протягиваю внутрь под первым прутом. И, наконец, последний прут протягивают между первым и вторым прутьями, снаружи огибая второй и третий прутья. Далее он протягиваетя между третьим и четвертыми прутьями, заканчивая таким образом стыковку.

Как выполнять загибку косой

Этот способ загибки является одним из самых сложных, и требует внимательности, времени и терпения.

Как выполнять загибку косой из трех пар прутьев

Загибка косой из трех пар прутьев является самой простой по исполнению.

Первый вариант – двойная коса

Выполняя первый вариант, под первый и второй прутья подкладывают палочки, прутья отгибают вправо. Затем первый прут через шило огибает второй. Далее этот прут заводят между третьим и четвертым прутьями и прижимают его третьим загнутым прутом.

На рисунке показана первая нижняя позиция первого прута.

Здесь нужно проследить, чтобы зазор между ее впадиной и вторым прутом был не меньше двойной толщины прута, так как в этот зазор будет протянут еще один прут. Конец второго прута огибает третий загнутый прут и одновременно четвертый. После этого он выводится наружу между четвертым и пятыми прутьями. Его прижимают к основанию четвертым прутом и справа кладут конец первого прута. Первый прут необходимо положить вплотную к четвертому, предварительно его обогнув. Так получилась первая пара.

Далее конец третьего прута, который находится снаружи, проводится над первой парой. Он огибает пятый прут и выводится наружу между пятым и шестым прутьями. После этого конец третьего прута прижимают к основанию пятым прутом и рядом кладут конец второго прута. Таким образом получена вторая пара.

Затем первая пара проводится над второй и огибает шестой прут снаружи. После этого первая пара заводится между шестым и седьмым прутьями и прижимается шестым прутом. Рядом вплотную кладут конец третьего прута. Это третья пара.

Далее выполняется плетение косы из трех пар прутьев. Вторая пара снаружи огибает третью и заводится внутрь между седьмым и восьмым прутьями.

После этого вторую пару прижимают седьмым прутом, рядом кладут правый четвертый прут из первой пары, который уже заведен внутрь. Левый прут остается нетронутым до конца плетения. После окончания плетения его обрезают.

Дальнейшее плетение происходит таким же образом: третья пара заводится внутрь между восьмым и девятыми прутьями и прижимается восьмым прутом. Рядом с ним кладут правый прут из второй пары, которая уже выведена внутрь и т.д.

Стыковку выполняют при следующем исходном положении: к первому пруту подведены две пары снаружи и одна пара изнутри.

В этом случае левую пару проводят над правой и протягивают под первым прутом. После этого, подложенная в начале плетения палочка вынимается. Таким же образом протягивают вторую пару – палочку так же вынимают. В результате все три пары прутьев оказываются внутри.

Правый прут каждой пары протягивают на одну волну косы рядом с первым, вторым и третьим прутьями. Выступающие концы прутьев обрезают.

Второй вариант – тройная коса

Начало плетения тройной косы выполняют так же, как у предыдущей до того момента, когда снаружи образовываются две тройки прутьев.

Затем плетение выполняют следующим образом: если в предыдущем плетении брались только два прута, теперь в плетении участвует вся тройка. Этой тройкой прутьев обводят девятый прут и заводят ее внутрь между девятым и десятым прутьями.

Далее тройку прижимают девятым прутом и рядом кладут предыдущую пару прутьев. После этого между десятым и одиннадцатым прутьями внутрь заводят вторую тройку прутьев, которую прижимают десятым прутом. Рядом на этот раз кладут два прута от первой тройки – средний и правый. Левый прут в дальнейшем плетении участвовать не будет. Таким образом волны сформированы.

Стыковку выполняют при исходном положении, когда в начале косы сформировались две тройки прутьев снаружи и одна тройка изнутри.

Для начала берут каждый прут из левой тройки поочередно, начиная с правого и протягивают под первой парой вместо вставленной палочки.

Далее, вынув палочку, протягивают вторую тройку под второй парой. Затем правый прут правой тройки протягивают рядом с третьим дополнительным прутом.

Первые прутья двух оставшихся троек заплетают таким же образом. Все остальные прутья обрезают.

Третий вариант – коса из четырех прутьев

Выполняя этот вариант, к первому, второму и третьему прутьям при плетении косы прикладывают по два дополнительных прута, то есть всего шесть.

Плетение выполняют аналогично предыдущему, только количество прутьев в волнах на один прут увеличивается. Стыковка происходит аналогично, как в тройной косе. Если необходимо, чтобы концы находились не внутри, а снаружи, то плетение косы должно быть

изменено с того момента, как сформировались все три пары – две снаружи, одна изнутри. Однако в результате такого плетения коса получится асимметричной, так как в наружной волне будет два прута, а во внутренней – три.

В следующем примере рассмотрена двойная коса.

Левую пару, которая находится снаружи, заводят внутрь между седьмым и восьмым прутьями. Эту пару проводят над правой парой и затем прижимают седьмым прутом. Далее рядом с седьмым прутом укладывают концы внутренней пары. Пара, оставшаяся снаружи, заводится внутрь между восьмым и девятым прутьями. Ее прижимают восьмым прутом и рядом кладут внутреннюю левую пару. После этого из левой тройки берут два конца – средний и левый и заводят их внутрь между девятым и десятыми прутьями. В результате первый прут оказывается снаружи. Затем левый и средний прутья из второй тройки также заводят внутрь и т.д.

Как выполнить косу из четырех пар прутьев

Выполняя плетение из четырех пар прутьев, четыре пары косы получают при помощи четырех дополнительных прутьев. Их прикладывают к первым четырем основам в начале загибки. Под первые три прута подкладывают палочки.

Первый прут загибают вправо, рядом вплотную кладут дополнительный прут. Таким же образом загибают второй и третий прутья так же с дополнительными прутьями. Палочки должны прижимать образовавшиеся пары к основанию.

Затем первую пару проводят под второй и третьей палочкой, а после над второй и третьей парами прутьев.

Далее первая пара снаружи огибает четвертый прут и заводится внутрь между четвертым и пятым прутьями. Пару прижимают четвертым прутом и рядом кладут дополнительный прут.

Между гребнем волны и огибаемыми ею прутьями для стыковки должен оставаться зазор, о чем необходимо помнить.

Вторую пару проводят над третьей и четвертой парой и заводят внутрь между пятым и шестыми прутьями. Прижимают ее пятым прутом и рядом кладут первую выведенную внутрь пару. В итоге получилась первая тройка. Таким же образом изготовляют и третью пару.

Как выполнить косу из пяти пар прутьев

Косу из пяти пар прутьев плетут также с дополнительными прутьями. Только теперь прутьев пять. В начале под первые три прута подкладывают палочки, через которые загибают первые три пары.

Далее первую пару проводят под палочками и над второй и над третьей парами. Затем ее заводят внутрь между четвертой и пятой парами и прижимают четвертой парой. Вторую пару заплетают таким же образом. Третью пару проводят над четвертой и пятой парами, обходят снаружи шестой прут и заводят внутрь между шестым и седьмыми прутьями. Прижимают ее шестым прутом.

Затем первую пару, которая находится внутри, огибают изнутри пятым и шестым прутьями. Далее огибают вторую пару и выходят наружу с шестым прутом, который должен находиться слева. В результате образовывается первая тройка.

Четвертую пару заплетают так же, как и третью – это вторая тройка. Затем пятой парой огибают снаружи шестой, седьмой и восьмой прутья. Пару заводят внутрь между восьмым и девятыми прутьями, прижимают восьмым прутом и рядом кладут третью пару. В дальнейшем плетении из образовавшихся троек берут два левых прута, которыми продолжают плетение.

Как выполнять ажурное плетение

Плетение с открытыми ячейками называется ажурным.

В изготовлении плетеной мебели применяют простые и сложные рисунки ажурного плетения.

Сложный ажур может воспроизводить рисунки кружев, тканей, различные фигуры. Образцы простого ажура показаны на рисунках .

Для большей прочности ажурное плетение в некоторых местах скрепляют веревочкой в два прута так, как показано на рисунках.

Пластину скрепляют лентой.

Материалом для ажурного плетения является лента из ивового прута.

Первый способ ажурного плетения

При выполнении этого способа конец ленты закрепляют в верхней горизонтали рамки справа во втором отверстии.

Затем лента идет наискосок вниз во второе отверстие, далее ленту выводят наверх через соседнее третье отверстие снизу. После этого лента идет опять вниз через соседнее третье отверстие третьей горизонтали и т.д. Таким образом выполяют первый ряд.

Второй диагональный ряд проплетается аналогично, но в другом направлении. В результате второй ряд будет лежать поверх первого ряда. Третий ряд представляет собой горизонтальные ряды.

Лента третьего ряда огибает поочередно изнутри и снаружи два предыдущих ряда – через один.

Второй способ

При выполнении этого способа плетение начинают с вертикального ряда. Конец ленты закрепляют в верхней горизонтали рамки слева во втором отверстии.

Далее лента идет вниз во второе отверстие слева и выводится наружу через соседнее третье отверстие. Затем лента идет вверх в третье отверстие и т.д. Таким образом заплетают вертикальный ряд.

Аналогично заплетают горизонтальный ряд, который идет сверху. Следующий третий ряд опять же вертикальный. Он ложится поверх второго ряда. Четвертый ряд горизонтальный. Он огибает предыдущий ряд через один.

Следующие два ряда диагональные.

Они таким же образом огибают четвертый ряд через один.

Закончив работу, плетение выравнивают и лишние концы отрезают. В результате получается красивый узор.

Как выполнять ажурное плетение в четыре прута

Чтобы выполнить узор, изображенный на рисунке, необходимо взять четыре прута.

Затем берут еще четыре прута и накладывают сверху.

Важно, чтобы вершина прута чередовалась с комлем: в образовавшейся крестовине у крайнего левого прута сверху должна быть вершина, а у верхнего правого прута – комель.

Далее берут узкую и длинную ленту и пропускают ее в левый нижний угол крестовины. Затем ее загибают вдоль поперечной основы позади крестовины и прижимают сначала пальцами левой руки, а затем лентой. После этого лента огибает спереди по диагонали крестовину из левого нижнего угла в правый верхний угол и опускается позади вниз вдоль продольной основы. Чтобы работать было удобнее, лучше ленту придерживать левой рукой.

Потом берут вторую четверку прутьев и укладывают справа от первой. Необходимо учитывать то, что у правой четверки правый прут находится комлем вверх. Вторая четверка таким же образом оплетается лентой.

Аналогично оплетают все последующие четверки прутьев. Конечная четверка огибается следующим образом: лента из правого угла огибает конечную четверку по диагонали, но в обратном направлении. После образования крестика она опускается вниз позади крестовины и после этого вытягивается вперед между предпоследней и последней четверками под горизонтальной основой.

Далее таким же образом оплетают остальные четверки прутьев, а у первой четверки лента опускается вниз и удерживается левой рукой. Затем снизу горизонтальной основы подкладывают вторую четверку прутьев и аналогично оплетается лентой по диагонали в двух направлениях до образования крестика с лицевой стороны.

Сращивание лент производят с изнаночной стороны.

Конец следующей ленты подсовывают под последний виток, на него накладывают оставшийся конец предыдущей ленты и они перекручиваются: оставшийся конец ленты должен повернуться влево вдоль нижней основы. Плетение продолжают новой лентой.

Для того, чтобы плетение не покосилось, основы (четверки прутьев) отклоняют при плетении в соответствующую сторону, то есть горизонтальные основы плетения отклоняют вправо, а первая горизонтальная основа – влево.

Как выполнить кольцевой ажур

Для выполнения кольцевого ажура необходимы дополнительные прутья, которые добавляют к стойкам по одному.

Их добавляют к первой и второй стойкам, третью одиночную стойку обрезают. Далее прутья добавляют к четвертой и пятой стойкам, шестую стойку обрезают и т.д. После этого берут первую пару и плавно загибают до пятой основы. В результате получается большой полукруг. Далее берут вторую пару и загибают малым полукругом. Малый полукруг должен быть внутри большого. Последующие пары должны огибать основы через один. Сначала их загибают в большой полукруг, затем в малый. Для того, чтобы кольца были без изломов, их предварительно навивают на бутылку. По ходу работы кольца закрепляют лентой, которая переплетается с остальными прутьями основы. Из оставшихся концов прутьев можно сплести косу. Для этого нужно взять первую пару концов и вести ее вверх под две пары. Вторую пару ведут под следующие и т.д.

Как выполнить ромбический ажур

Перед выполнением ромбического ажура всегда плетут веревочку.

Она выполняется до и после ажура. Веревочка нужна для удержания ромбов в одном положении. Однако, как правило, один ряд недостаточно точно удерживает ажур и поэтому нужно проплести еще ряд веревочки.

Прутья от первой, второй и третьей основ отклоняют влево, а прут от четвертой основы прикладывают к первой основе справа от нее. Стягивание происходит вершинами прутьев.

Прутья веревочки перекручиваются перед второй основой. Затем к этой основе прикладывают справа левый прут от пятой основы и их оплетают. Веревочка продвигается таким же образом дальше.

Как выполнять ажурное плетение решеткой

Для выполнения этого ажурного плетения (рис. 115, б) лучше всего использовать длинные ленты, которые легче прутьев будут перевивать стояки. В начале плетения полосу плотного плетения закрепляют одним рядом веревочки в два прута, немного при этом отступив, чтобы прутья ажура могли легко стояки перевивать. Затем следует отступить на некоторое расстояние и зафиксировать высоту полосы одним рядом веревочки.

Далее на нижнем уровне ажурной полосы закрепляют один конец выбранной ленты позади стоячка, огибают его, направляют ленту вверх к соседнему стояку и пропускают ленту между этим стоячком и следующим. После этого с внутренней стороны плетения этот стояк огибают и направляют ленту вниз к другому стояку, который также обвивают с внутренней стороны плетения. Затем ленту проводят вверх к следующему стояку, и продолжив плетение, получают плетение "Решетка".

Как выполнить несимметричный и симметричный ажуры

Для выполнения несимметричного ажура,

необходимо взять основу из трех прутьев и плавно загнуть ее вправо.

Эта основа огибает вторую и третью основы снаружи, четвертую и пятую изнутри. Затем первая основа выводится наружу между пятой и шестой основами. Остальные основы загибают таким же образом.

Стыковку начинают тогда, когда незаплетенными остаются три или четыре основы.

Первые две основы легко стыкуются по рисунку. Последние основы лучше всего протягивать не по три прута сразу, а по одному при помощи шила.

Заплетение свободных концов ажура является последним этапом. Первый загиб нужно хорошо зафиксировать, поэтому под вторую основу подкладывают палочку. После этого первую основу плавно загибают вверх и проводят над соседней второй основой. Далее первую основу проводят под третьей и выводят наружу и вверх.

Затем загибают вторую основу и проводят над третьей основой. Затем она проводится под четвертой основой и прижимается ею к стенке.

Рядом с ней кладут выведенную вверх тройную основу, которая находится справа. Третью основу загибают таким же образом. После этого рядом кладут четвертую основу справа от третьей основы. В дальшейшем плетении первая основа не участвует, плетение продолжают четвертой основой.

При выполнении симметричного ажура нижняя часть несимметричного ажура повторяет верхнюю часть.

Здесь важно представить, что концы основ выходят не из готового ажура, а как бы торчат из стенок изделия. Нижний ажур плетут таким же образом, как и верхний. Так же происходит и стыковка.

Выполняя ажурное плетение, для прочности прутья можно скрепить с наружной стороны более толстыми прутьями или пластиной, которые обвивают вместе с прутьями лентой. При этом прутья в середине плетения обвивают лентой, как показано на рисунке.

Обрезаемые концы прутьев с крайними стояками основы обвивают перекрестной обвивкой через прут, как показано на рисунке 103.

Как выполнять плетение «Звезда Давида»

Плетение «Звезда Давида» представляет собой комбинацию способов ажурного плетения.

При выполнении плетения в образовании ячеек участвуют и ленты, которые переплетают стояки как при простом ажурном плетении, так и ленты, которые переплетают стояки наклонно. Кроме того, сами стояки согнуты под небольшим углом.

Чтобы выполнить это плетение необходимо сплести один ряд веревочой в два прута для закрепления положения стояков и не позволить расплестись рядам плотной полосы. Затем на прутьях веревочки заклепляют ленты, каждую позади выбранного стояка. Далее разводят стояк и ленту в разные стороны на один и тот же угол. После этого следует один раз переплести все ленты со стояками и пропустить возле их соединения еще одну ленту, которая будет располагаться горизонтально. Для того чтобы снова пропустить горизонтальную ленту, нужно перевить еще раз стояки и наклонные ленты. Таким образом нужно продолжать до конца выбранного уровня.

После этого положение стояков и лент закрепляют одним или двумя рядами веревочки в два прута. Результатом будет выполнение плетения как показано на рисунке.

Как выполнять плетение жгутиками и косичками

При изготовлении различных плетеных изделий может пригодиться техника изготовления жгутиков и косичек, которые потребуются для отделки изделий, изготовления ручек, соединения отдельных деталей изделий и т.д.

Как выполнять плетение косичек

С этапами плетения косичек в три ленты многие умельцы знакомы.

Для выполнения плетения необходимо закрепить концы ивовых лент плоской стороной вниз, а затем поочередно переплетать их между собой так, чтобы первая лента прошла над второй, третья лента прошла над первой, а вторая – над третьей.

Чтобы не запутать концы лент, свободной надо оставлять только переплетающую ленту, а остальные зажимать мизинцами. Затем цикл повторяется, то есть крайние ленты поочередно пересекают среднюю и переходят на другую сторону.

Таким же образом плетение выполняют из четырех, пяти, шести и более лент, то есть крайние ленты поочередно пересекают средние ленты. В ходе плетения ленты нужно хорошо увлажнять и следить, чтобы в косичке они размещались одинаковыми сторонами.

Лучше всего косички плести наборами лент, особенно, когда нужна более широкая косичка, и кроме того, в наборах легче сращивать концы лент.

Как выполнять плетение жгутиков

Выполнение плетения круглых жгутиков – процесс более сложный. Для начала здесь нужно воспользоваться шнурками или веревочками. При выполнении плетения жгутиков из четырех лент, разделенных на пары, необходимо, чтобы плоские поверхности лент были обращены вниз и в процессе плетения оборачивались вокруг оси жгутика.

Чтобы плести было удобнее, можно плести вокруг прутка.

В начале плетения мизинцем зажимают левую и правую пары лент с тем, чтобы они не перепутывались между собой. Остальными пальцами осуществляют плетение.

Из восьми лент плетение жгутиков выполняют таким же образом, как и из четырех, только крайние ленты поочередно оборачиваются сзади других лент, проходят вперед в середине между четырьмя лентами

противоположной стороны и укладываются на своей стороне снизу.

В этом случае все ленты также размещены плоской стороной вниз и при плетении как бы оборачиваются по спирали вокруг оси жгутика. При плетении ленты необходимо хорошо увлажнять. Жесткость и прочность жгутику придают вплетаемые в середину жгутика проволока или прут.

При плетении жгутику необходимо сразу же придавать нужный изгиб в соответствии с той формой, которая у него должна быть в изделии.

Как выполнить оформление бордюра

Для того чтобы выплести бордюр, который будет украшать изделие, необходимо увлажнить прутья, чтобы они были гибкими, эластичными и в работе не ломались, однако долго в воде их держать не нужно, так как древесина может потерять свои рабочие качества. Кроме того, на месте перегиба необходимо сделать небольшую насечку в форме треугольника и помять немного прутья по всей длине большим и указательным пальцем. Толстые прутья проминают плоскогубцами, однако предварительно на их поверхность кладут кусочек ткани. Проминают осторожно, чтобы на поверхности прутьев не оставалось следов.

Как выполнить овальный бордюр

Для плетения овального бордюра, необходимо подготовленные к работе стоячки срезать на необходимую длину, сделав при этом небольшой припуск на заправку прута в плетение.

Затем выбирают место крепления этого стоячка. Для этого в стенке изделия рядом со стоячками нужно сделать небольшое углубление, которое должно быть немного уже самого стояка. Далее стояк сгибают в необходимом направлении, огибают нужный стояк с внешней стороны и вставляют в приготовленное для него отверстие. Другие стояки вставляют таким же способом, сохраняя последовательность огибания соседних стояков и располагая их только с одной стороны относительно других стояков.

Можно получить различные виды овального бордюра, это зависит от длины стояка и расстояния между его основанием и местом крепления. Если закреплять стояки близко от их начала, получится простой бордюр; если стояки крепят далеко от их основания бордюр получается сложнопереплетенным.

Как выполнить угловой бордюр

Чтобы выплести угловой бордюр, необходимо промять прутья по всей длине и сделать на месте сгиба небольшую треугольную насечку.

В зависимости от того, на каком расстоянии будут зафиксированы концы стояков, можно образовать либо острые, либо тупые углы. Чем ближе фиксировать стояки к их основанию, тем быстрее будут получаться углы. Остроту угла выбирают в зависимости от самого изделия. Если изделие широкое и неглубокое, то лучше загнуть стояки под тупым углом. В узком изделии с высокими стенками, бордюр делают вытянутым и острым.

Как выполнить волнистый бордюр

Для выплетения волнистого бордюра, нужно отмерить длину прутьев, сделать небольшой припуск, чтобы можно было заправить концы прутьев в плетение и срезать стояки простым срезом.

Далее первый стояк пропускают впереди второго, затем огибают позади третий и закрепляют его в отверстие рядом с четвертым стояком. Потом берут второй стояк и продолжают работу. Его выводят впереди третьего и четвертого стояков. Третий стояк также пропускают впереди четвертого и пятого стояков. В результате у основания прутья переплетуться с внутренней стороны, а возле крепления – с внешней стороны.

Как изготовить плетеную мебель

Красивая плетеная мебель может украсить любой дом, любую квартиру. Она создает атмосферу тепла, покоя и уюта. Однако чтобы полностью обставить комнату, сделать ее интерьер цельным, нужно сплести не одно какое-либо изделие, а несколько, чтобы они могли гармонировать и с интерьером всей комнаты, и между собой, составляя определенный ансамбль. Такой мебельный гарнитур может состоять из стола, нескольких стульев, кресел, этажерки, на которую можно поставить книги и цветы.

Для изготовления плетеной мебели необходимы знания, умения и материал. Одной из главных задач перед тем, как взяться за работу, является умение выбрать конструкцию изделия, чтобы стол, кресло или диван соответствовали современным меркам, то есть были красивыми, простыми, легкими, практичными и прочными. Кроме того, плетеная мебель должна удачно вписаться в предназначенный для нее интерьер.

Не менее сложной задачей является правильный выбор материала, из которого будет изготавливаться плетеная мебель. Такая мебель хороша, если выбранный и приготовленный материал, а это могут быть не только прутья и палки из ивы, но и бамбук, камыш, рогоз, пальмовые листья, будут отличного качества.

И, конечно, очень многое будет зависеть от подготовки мастера – изготовителя плетеной мебели, которому необходимо, кроме навыков плетения, знать основы столярного мастерства, то есть уметь строгать, пилить, делать разметку, работать сверлом, стамесками и т.д.

Как соединять элементы в плетеной мебели

Одним из важнейших моментов при изготовлении мебели является соединение элементов, так как неправильное соединение приводит к искажению нужной формы изделия, нарушает его жесткость и способность выдерживать расчетные нагрузки.

В предлагаемых примерах рассматриваются соединения впритык, внакладку, соединение на косой срез, соединение обхватом.

Соединение впритык

Соединение впритык при изготовлении плетеной мебели производится следующим образом:

1. Накладка деталей друга на друга.

2. Подрезка древесины деталей на 1/3 толщины.

3. Вырез углубления в торцевой части одной детали, который соответствует диаметру другой детали.

Соединение внакладку

Соединение внакладку используется в соединения деталей с закругленным углом. Место крепления обвивается ивовой лентой.

Соединение обхватом

Соединение обхватом в основном применяют в стыке двух амортизирующих частей плетеной мебели. Место крепления обвивают ивовой лентой.

Соединение на косой срез

Соединение на косой срез применяется очень широко, особенно, когда нужно сделать замкнутые детали – кольца, овал, трапеции. Место соединения обвивается ивовой лентой.

Content

Илья Мельников
Виды и способы плетения мебели

Основные виды и способы плетения из лозы

Как выполнять простое плетение

Как выполнять послойное плетение

Как выполнять плетение рядками

Как выполнять квадратное плетение

Как выполнять плетение веревочкой

Как выполнять плетение « прямая веревочка» в два прута

Как выполнять плетение «обратная веревочка»

Наращивание прутьев

Первый способ

Второй способ

Как выполнить плетение веревочки в три прута

Как выполнить веревочку из четырех прутьев

Как выполнить плетение елочкой из четырех прутьев

Как выполнить плетение елочкой из восьми прутьев

Как плести загибки

Как выполнять простую загибку

Как выполнять загибку из двух прутьев

Как выполнять загибку из трех пар прутьев

Как выполнять загибку из четырех пар прутьев

Как выполнять загибку дорожкой

Как выполнять загибку косой

Как выполнять загибку косой из трех пар прутьев

Первый вариант – двойная коса

Второй вариант – тройная коса

Третий вариант – коса из четырех прутьев

Как выполнить косу из четырех пар прутьев

Как выполнить косу из пяти пар прутьев

Как выполнять ажурное плетение

Первый способ ажурного плетения

Второй способ

Как выполнять ажурное плетение в четыре прута

Как выполнить кольцевой ажур

Как выполнить ромбический ажур

Как выполнять ажурное плетение решеткой

Как выполнить несимметричный и симметричный ажуры

Как выполнять плетение «Звезда Давида»

Как выполнять плетение жгутиками и косичками

Как выполнять плетение косичек

Как выполнять плетение жгутиков

Как выполнить оформление бордюра

Как выполнить овальный бордюр

Как выполнить угловой бордюр

Как выполнить волнистый бордюр

Как изготовить плетеную мебель

Как соединять элементы в плетеной мебели

Соединение впритык

Соединение внакладку

Соединение обхватом

Соединение на косой срез